RE f ne PR a ha 1 OR a Tr Te a FE no - ; 
” a Z . Er DIR EEE DIR Ip + 
- 5; r Fa PURE 7° CE FR air ne . Ze me Y 
n GERT TE a 
204 Br Rammelsberg, Re, EN & 3 ; 
kleine Krystalle eefunden, vechäie vierseitige "Tafeln, E 
die an zwei gegenüberstehenden Seiten eine Zuschärfung 
von 1120 24' zeigten (Winkel der Zuschärfungsfläche 
| gegen die Tafelfläche — — 12339. Die unvollkommene 
Ausbildung lässt nicht entscheiden, ob diese Krystalle 
zweigliederig sind, wie es den Anschein hat. 
.. Es ist also gewiss gerechtfertigt, das Spiegeleisen als 
eine chemische: Verbindung von Kohlenstoff und Eisen. 
zu betrachten (die freilich etwas Kieseleisen und Phos- 
phoreisen gleich wie die entsprechenden Manganverbin- 
dungen einschliesst), und Karsten hat es in der That 
für das Roheisen mit dem Maximum des Kohlenstoffge- 
halts angesehen, der nach ihm stets 5—6 Proc. beträgt. 
 , Allein diese Ansicht ist ganz unbegründet; das Spie- 
geleisen kann sehr ungleiche, grössere oder kleinere 
Mengen Kohlenstoff enthalten, ohne in seinen äusseren 
Eigenschaften verändert zu werden. Will man nicht die 
älteren Versuche Berthiers anführen, der im Spiegel- 
eisen höchstens 3,6 Proc. Kohlenstoff fand, so muss doch 
das singen Spiegeleisen, welches nach ©. Brom- 
eis gar nur 3,1 Proc. gebundenen Kohlenstoff enthält, 
Karsten’s Ansicht mindestens zweifelhaft erscheinen 
lassen. Um aber Gewissheit über diesen Punct zu erlangen, 
habe ich selbst das Spiegeleisen von Mägdesprung zu 
verschiedenen Zeiten auf seinen Kohlenstoffgehalt unter- 
sucht. 
Methode von Weyl..............2.2. =erB90: 
Zerlegung durch Kupferchlorid ........ — 3,16 „, 
‚ Bromeis hatte gefunden ............ —=:4,82 2 
Es wäre denkbar, dass im Spiegeleisen ein anderer 
electronegativer Körper gleichsam als Vertreter des Kohlen- 
stoffs vorhanden wäre. Dies könnte wohl nur der Kiesel 
sein. Allein die Analysen zeigen gerade das Umgekehrte: 
die kohlenreichen Spiegeleisen (Müsen, Sayn) sind auch 
die kieselreichen, und umgekehrt. In jenen ist mehr als 
Verbrennung mit chromsaurem Bleioxyd — 3,823 Pre. 
!, Procent Kiesel enthalten, in dem Mägdesprunger. ä 
